Abstrak —Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui karakteristik  arus  dan  tegangan  sel  DSSC  dengan  dye  yang diekstrak  dari  buah  Murbei  menggunakan  substrat  kaca  ITO. Sel  DSSC  terdiri  dari  tiga  komponen  penting  yitu  elektroda kerja,  larutan  elektrolit  berupa / , dan  elektroda  karbon. Ekstrat  dye  yang  dibuat  dari  buah  murbei  segar  dapat menyerap  cahaya  pada  panjang  gelombang  274  – 597  nm dengan  dua  daerah  serapan  maksimum  yakni  pada  panjang gelombang  294  nm  dan  510  nm.  Lapisan  nanopartikel pada  kaca  ITO menyebabkan  banyak  mulekul  dye  yang menempel. Dye mengakibatkan sel dapat menyerap energi foton kemudian  diubah  menjadi  arus  dan  tegangan.  Karakterisasi dilakukan  dengan  sumber  penyinaran  cahaya  matahari  dan lampu  halogen.Diperoleh  data  kualitas  arus  dan  tegangan terhadap waktu dengan sumber cahaya matahari, kualitas arus dan  tegangan  terhadap  waktu  dengan  sumber  lampu  halogen, pengaruh  pembebanan  terhadap  kualitas  arus  dan  pengaruh waktu  pendinginan  terhadap  arus.  Dengan  penyinaran  cahaya matahari  Arus  maksimum    =  682  μA,  Voc  max  =  419,8  mV. Dengan menggunakan sumber penyinaran lampu halogen Arus maksimum =  1283 μA. Voc maksimum = 580 mV.
Kata  Kunci  :DSSC,  TiO2  nanopartikel  fase  anatase,  ekstrak  dye buah murbei, spin coating.

## I. PENDAHULUAN
ENURUT  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Universitas Roskilde  Denmark  cadangan  energi  yang  ada  saat  ini adalah  40  tahun  untuk  minyak  bumi,  60  tahun  untuk  gas alam, dan 200 tahun untuk batu bara [1]. Beberapa alternatif untuk  memecahkan  masalah  kelangkaan  tersebut  muncul diantaranya  penggunaan  energi  nuklir  yang  dapat dimanfaatkan  sampai  kelimbahnya.  Namun  pemanfaatan energi  ini  memiliki  beberapa  kekurangan  yaitu  biaya  untuk mengoperasikan yang cukup besar.
Indonesia yang terletak  di  antara  6º  LU  – 11º  LS  dan 95ºBT - 141º BT merupakan salah satu negara yangmenerima panas matahari lebih banyak daripada negara lain, yaitu 4800 watt/m 2 /hari  [2].Untuk  itu  Indonesia  memiliki  potensi  yang besar  untuk  mengembangkan  sumber  energi  terbarukan dibidang  geotermal,  energi  nuklir  terutama  untuk peningkatan efisiensi sel surya.
Berdasarkan  perkembangannya  sel  surya  dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama sel surya yang terbuat dari silikon kristal  tunggal  dan  silikon  multi  kristal,  yang  kedua  adalah sel surya tipe lapis tipis (thin film solar cell) dan yang ketiga adalah  sel  surya  organik  atau  sel  surya  Perwarna Tersensitisasi atau juga disebut dengan Dye Sensitized Solar Cell [3].Generasi  ketiga  dari  sel  surya  ini  atau  yang disebut sebagai  sel  surya  organik  ini  semakin  marak  digunakan
karena  fabrikasinya  yang  mudah.  Penelitian  sel  surya  jenis organik ini diprakarsai oleh Michael Gratzel dan O’regan [4] sehingga  disebut  sebagai  sel  Gratzel.  Sejak tahun  1991, penelitian mengenai fabrikasi  dan  pengujian  bahan  solar  sel berbasis alam atau yang biasa disebut dengan Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) mulai berkembang pesat karena biayanya yang  tidak  terlalu  besar  dan  bahan  bakunya  yang  relatif mudah didapat karena banyak tersedia disekitar kita.
Semikonduktor  TiO 2 memil  iki  sifat  fotoaktif,  tetapi hanya  dapat  mengabsorbsi  cahaya  pada  panjang  gelombang 360  – 380  nm  [3].Untuk  meningkatkan  daerah  serapan tersebut harus  disensitisasi  dengan  zat  pewarna  agar  dapat menyerap cahaya  pada  rentang panjang  gelombang  yang lebih  lebar.  Pada  aplikasi  sel  surya,  TiO 2 yang  digunakan umumnya  berfase  anatase  yang  memiliki  energi  gap  3,2  eV [5].  Dalam  aplikas  DSSC,  TiO 2 yang  digunakan  harus memiliki  permukaan  luas  agar  dye  yang  terserap  lebih banyak sehingga dapat meningkatkan arus keluaran sel surya. Untuk  mendapatkan  dimensi  permukaan  yang  luas  dapat dilakukan  dengan  cara  membentuk  bahan  dalam  bentuk lapisan tipis [6].
Ruthenium  komplek  memiliki  sifat  fotovoltaik  yang baik  dan  menghasilkan  efisiensi  lebih  dari  10  %.  Tetapi sangat  mahal  dan  tidak  mudah  dipreparasi  sebagai  material aktif pada sel surya.  Sehingga diperlukan zat pewarna alami yang nilai  serapannya tinggi  untuk  menggantikan  ruthenium kompleks tersebut. Karakterisasi penting dari bahan dye yang digunakan  yaitu  mampu  menyerap  spektrum  cahaya  yang lebar  dan  cocok  dengan  pita  energi  TiO2  [7].  Antosianin merupakan  pigmen  warna  golongan  flavonoid  yang  dapat digunakan  sebagai  sensitizer.  Antosianin  menyebabkan semua  warna  merah,  orange,  ungu  dan  biru  pada  tumbuhan (bunga,  buah  dan  sayur)  [8].  Warna  tersebut  dikarenakan susunan  ikatan  rangkap  terkonjugasinya  yang  panjang, sehingga  dari  adanya  susunan  itu  membuat  zat    antosianin mampu  menyerap  cahaya  pada  rentang  cahaya  tampak. Selain  itu,  penggunaan  zat  warna  alami  juga  ramah lingkungan dan biaya produksinya relatif lebih murah.
Ketika cahaya berupa foton mengenai sel DSSC, energi dari foton tersebut akan diserap oleh ekstrak dye. Perbedaan level  energi  foton  yang  diserap  bergantung  pada  dye  yang digunakan.  Dalam  memilih  dye  dianjurkan  mengandung pigmen  antosianin  yang  banyak.  Molekul  antosianin menyerap  energi  foton  pada  jarak  sekitar  520  – 550  nm. Penyerapan  energi  foton  menyebabkan  elektron  pada  dye tereksitasi.
Dengan  ukuran  semikonduktor  TiO 2 nanopartikel mengakibatkan  dye  yang  melekat  pada  saat  proses pewarnaan.  Semakin  banyak  dye  yang  menempel  akan

## Ekstrak Buah Murbei ( Morus ) sebagai Sensitizer

## Alami Dye-Sensitized Solar Cell (Dssc) Menggunakan Substrat Kaca Ito dengan Teknik Pelapisan Spin Coating
Zid Latifataz Zahrok dan Gontjang Prajitno.
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 E-mail: gontjangprajitno@gmail.com
M
menghasilkan  fotoelektron  yang  semakin  banyak.  Elektron tereksitasi  tersebut  kemudian  diinjeksikan  ke  pita  konduksi TiO 2 nanopartikel,  sehingga  TiO 2 bertindak  sebagai semikonduktor  tipe-n  (seperti  pada  sel  surya  konvensional silikontipe-n).Foto  elektron  yang  diinjeksikan  bergerak sepanjang nanopartikel  menuju  ke  pita  konduksi  paling  atas (anoda).Dengan  lapisan  TiO 2 yang  tipis  (dalam  ukuran mikro)  elektron  tereksitasi  tidak  membutuhkan  perjalanan yang  jauh  untuk  sampai  ke  anoda.Setelah  fotoelektron mencapai  anoda,  fotoelektron  berpindah  melalui  rangkaian listrik  dan  kelebihan  energi  tersebut  diubah  menjadi  energi listrik  oleh  perangkat  di  rangkaian  (beban).Jumlah  elektron yang mengalir melalui beban perdetiknya dibaca sebagai arus dan energi yang dimiliki setiap elektron merupakan tegangan atau  potensial  listrik. Dengan  adanya  triiodin  dari  larutan elektrolit  akan  memberikan  elektron  untuk  melengkapi kekurangan  elektron  pada  molekul  dye  sehin pada keadaan semula [10].
Triiodid  dari  larutan  elektrolit  mengembalikan kehilangan  elektron  dengan  berpindah  ke  katoda  (kaca konduktif  bagian  bawah  dari  sell  disebut  juga elektroda  atau  elektroda  pembanding).  Elektron  yang berpindah  melalui  rangkaian  sampai  pada counter dan  bergabung  kembali  dengan  triiodid  larutan  elektrolit yang  teroksidasi.  Triiodid  larutan  elektrolit  berbentuk  cair bertindak seperti katalis karena tidak dihabiskan dalam reaksi yang terjadi.
Beberapa sifat yang diharapkan terdapat pada molekul zat warna sebagai sensitizer meliputi:
a. Pankromatis,  yaitu  mampu  menyerap  seluruh  warna cahaya tampak.
b. Memiliki gugus fungsi yang memungkinkan untuk terikat dengan pita konduksi material celah lebar (TiO
c. Mempunyai  tingkat  energi  eksitasi  yang  bersesuaian dengan  pita  konduksi  material  celah  lebar  tidak  terlalu jauh,  sehingga  meminimalkan  kehilangan  energi  melalui mekanisme transisi radiasi transfer elektron.
d. Memiliki potensial redoks tingkat energi dasar dan tingkat energi tereksitasi yang sesuai.
e. Mempunyai  potensial  redoks  yang  cukup  besar  (positif) sehingga  dapat  diregenerasi  melalui  donasi  elektron  dan elektrolit redoks atau material konduktor hole.
f. Mempunyai  stabilitas  kimia  dan  fisika  khususnya kesetabilan terhadap panas [11].
Elektrolit  yang biasa digunakan pada DSSC terdiri dari Iodine ( )  dan  triiodide  ( )  sebagai  pasangan  redoks dalam pelarut. Karakteristik ideal dari pasangan redoks  yang akan digunakan sebagai elektrolit dalam DSSC antara lain:
Gambar 1. Prinsip kerja DSSC [9]
JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 4, No.1, (2015) 2337-3520 (2301-928X Print)
menghasilkan  fotoelektron  yang  semakin  banyak.  Elektron ke  pita  konduksi bertindak  sebagai n  (seperti  pada  sel  surya  konvensional n).Foto  elektron  yang  diinjeksikan  bergerak sepanjang  nanopartikel  menuju  ke  pita  konduksi  paling  atas yang  tipis  (dalam  ukuran lektron  tereksitasi  tidak  membutuhkan  perjalanan yang  jauh  untuk  sampai  ke  anoda.Setelah  fotoelektron mencapai  anoda,  fotoelektron  berpindah  melalui  rangkaian listrik  dan  kelebihan  energi  tersebut  diubah  menjadi  energi beban).Jumlah  elektron yang mengalir melalui beban perdetiknya dibaca sebagai arus dan energi yang dimiliki setiap elektron merupakan tegangan
Dengan  adanya  triiodin  dari  larutan elektrolit  akan  memberikan  elektron  untuk  melengkapi kekurangan  elektron  pada  molekul  dye  sehingga  kembali
Triiodid  dari  larutan  elektrolit  mengembalikan kehilangan  elektron  dengan  berpindah  ke  katoda  (kaca konduktif  bagian  bawah  dari  sell  disebut  juga counter elektroda  atau  elektroda  pembanding).  Elektron  yang counter elektroda dan  bergabung  kembali  dengan  triiodid  larutan  elektrolit yang  teroksidasi.  Triiodid  larutan  elektrolit  berbentuk  cair bertindak seperti katalis karena tidak dihabiskan dalam reaksi
Beberapa sifat yang diharapkan terdapat pada molekul
Pankromatis,  yaitu  mampu  menyerap  seluruh  warna Memiliki gugus fungsi yang memungkinkan untuk terikat dengan pita konduksi material celah lebar (TiO 2 ).
Mempunyai  tingkat  energi  eksitasi  yang  bersesuaian dengan  pita  konduksi  material  celah  lebar  tidak  terlalu jauh,  sehingga  meminimalkan  kehilangan  energi  melalui mekanisme transisi radiasi transfer elektron.
Memiliki potensial redoks tingkat energi dasar dan tingkat
i  potensial  redoks  yang  cukup  besar  (positif) sehingga  dapat  diregenerasi  melalui  donasi  elektron  dan elektrolit redoks atau material konduktor hole.
Mempunyai  stabilitas  kimia  dan  fisika  khususnya
digunakan pada DSSC terdiri dari sebagai  pasangan  redoks dalam pelarut. Karakteristik ideal dari pasangan redoks yang akan digunakan sebagai elektrolit dalam DSSC antara lain:
a. Potensial  redoksnya  secara  termodinamika  berla sesuai  dengan  potensial  redoks  dari  dye  untuk  tegangan sel yang maksimum
b. Tingginya  kelarutan  terhadap  pelarut  untuk  mendukung konsentrasi yang tinggi dari muatan pada elektolit.
c. Pelarut  mempunyai  koefisien  difus transportasi massa yang efisien
d. Tidak  adanya  karakteristik  spektral  pada  daerah  cahaya tampak  untuk  menghindari  absorbs  cahaya  datang  pada elektrolit.
e. Kesetabilan  yang  tinggi  baik  dalam  bentuk  tereduksi maupun teroksidasi.
f. Mempunyai reversibilitas yang tinggi.
g. Inert terhadap komponen lain pada DSSC [12].
Ketika  sel  surya  dikenai  cahaya,  maka  akan  memiliki karakteristik arus dan tegangan seperti pada gambar 2. Daya listrik  yang  dihasilkan  sel  surya  ketika  mendapat  cahaya diperoleh  dari  kemampuan  perangkat  sel  surya  untuk memproduksi  tegangan  ketika  dibei  beban  dan  arus  melalui beban  pada  waktu  yang  sama.  Factor  pengisian  sel  surya merupakan  perbandingan  antara  daya  keluaran  maksimum terhadapn daya toritisnya atau dapat dinyatakan sebagai:

## =

## (%) =
Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan antara lain: DSSC  dengan  variasi  pembebanan  dengan  ekstrak  dye  dari kulit  buah  manggis  yang  dilakukan  oleh  Fatimatuz  Zahrok [13],  DSSC  dengan  menggunakan  ekstrak  dye  dari  jahe merah  yang  dilakukan  oleh  Vitriani  Ekasari  [14],  DSSC dengan  menggunakan  ekstrak  dye  dari  ubi dilakukan oleh Ice Trianiza [15].
II. METODE
A. Pembuatan Serbuk TiO 2 Nano Partikel Fase Anatase
Sebanyak 20 ml HCl diencerkan dengan 50 ml aquades sambil  distirrer  pada  kecepatan  800  rpm  selama  15  menit. Kemudian  ditambahkan  20  ml  larutan  TiCl sedikit  sambil  tetap  distirrer.Setelah  seluruh  larutan  TiCl dimasukkan  dalam  gelas  beaker,  larutan  tersebut  distirer selama  30  menit.Kemudian,  ditambahkan  50  ml  larutan NH 4 OH  PA  menggunakan  pipet tetes distirer  selama  60 menit  hingga  larutan  berubah  warna  dari ungu  kehitaman  menjadi  putih.Kemudian  stirrer  dimatikan dan  campuran  ditutup  dengan  aluminium  foil.  Larutan diendapkan  selama  24  jam  hingga  terpisah  antara  suspensi TiO 2 dan pelarutnya.
Gambar 2. Karakteristik I-V
Potensial  redoksnya  secara  termodinamika  berlangsung sesuai  dengan  potensial  redoks  dari  dye  untuk  tegangan
Tingginya  kelarutan  terhadap  pelarut  untuk  mendukung konsentrasi yang tinggi dari muatan pada elektolit.
Pelarut  mempunyai  koefisien  difusi  yang  tinggi  untuk
Tidak  adanya  karakteristik  spektral  pada  daerah  cahaya tampak  untuk  menghindari  absorbs  cahaya  datang  pada
Kesetabilan  yang  tinggi  baik  dalam  bentuk  tereduksi ersibilitas yang tinggi. Inert terhadap komponen lain pada DSSC [12].
Ketika  sel  surya  dikenai  cahaya,  maka  akan  memiliki karakteristik arus dan tegangan seperti pada gambar  2. Daya listrik  yang  dihasilkan  sel  surya  ketika  mendapat  cahaya mampuan  perangkat  sel  surya  untuk memproduksi  tegangan  ketika  dibei  beban  dan  arus  melalui beban  pada  waktu  yang  sama.  Factor  pengisian  sel  surya merupakan  perbandingan  antara  daya  keluaran  maksimum terhadapn daya toritisnya atau dapat dinyatakan sebagai:
…….……….  (1)

## 100 %…….  (2)
Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan antara lain: DSSC  dengan  variasi  pembebanan  dengan  ekstrak  dye  dari kulit  buah  manggis  yang  dilakukan  oleh  Fatimatuz  Zahrok [13],  DSSC  dengan  menggunakan  ekstrak  dye  dari  jahe merah  yang  dilakukan  oleh  Vitriani  Ekasari  [14],  DSSC dengan  menggunakan  ekstrak  dye  dari  ubi ungu  yang
Nano Partikel Fase Anatase diencerkan dengan 50 ml aquades sambil  distirrer  pada  kecepatan  800  rpm  selama  15  menit. Kemudian  ditambahkan  20  ml  larutan  TiCl 3 sedikit  demi sedikit  sambil  tetap  distirrer.Setelah  seluruh  larutan  TiCl 3 dimasukkan  dalam  gelas  beaker,  larutan  tersebut  distirer ,  ditambahkan  50  ml  larutan tetes.Setelah  itu,  larutan menit  hingga  larutan  berubah  warna  dari ungu  kehitaman  menjadi  putih.Kemudian  stirrer  dimatikan dan  campuran  ditutup  dengan  aluminium  foil.  Larutan diendapkan  selama  24  jam  hingga  terpisah  antara  suspensi
Dilakukan  proses  pencucian  dengan  menambahkan aquades  sebanyak  200  ml  lalu  dibiarkan mengendap  b seterusnya  hingga pH=7.  Kemudian  endapan disaring  dengan  kertas  saring  sehingga  didapatkan  substrat TiO 2 .Substrat  tersebut  TiO 2 dikalsinasi  pada  suhu  400 selama  3  jam.  Gumpalan  TiO 2 hasil  kalsina dengan mortar hingga berbentuk serbuk TiO 2 XRD  untuk  mengetahui  fasa  dan  ukuran  kristal terbentuk.

## B. Pembuatan Ekatrak Dye buah Murbei
Sebanyak  40  gram  buah  Murbei  segar  dihancurkan dalam  beaker  glass.  Kemudian  ditambahkan  dengan  50  ml methanol,  8  ml  asam  asetat  dan  42  ml  aquades. didiamkan  dalam  wadah  tertutup  yang  gelap dilapisi  aluminium  selama  ±  24  jam.Campuran  kemudian disaring  dengan  kertas saring.Cairan  hasil filtrasi di uji UV Vis  untuk  mengetahui  besarnya  absorbansi  dan gelombang yang diserap.

## C. Pembuatan Larutan Elektrolit
Larutan  elektrolit  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  pasangan  redoks  iodin  dan  iodide  ( pembuatan  elektrolit  gel  ini  digunakan  bahan  kimia  antara lain Kalium Iodida (KI) dan Iodine 10% solution.Sebanyak 3 gram  KI  ditambah  dengan  3  ml  Iodine.  Kemudian  distir selama 30 menit.Campuran disimpan dalam wadah tertutup.
D. Pembuatan Elektroda Kerja
Substrat kaca ITO berukuran 2,5 x 2,5 cm ultrasonic  cleaner  dengan  alkohol  70%  selama  30  menit. Setelah  kering  diukur  resistansinya  yang  mana  pada penelitian ini resistansinya antara 33 – 50Ω. Kacayang lebih resistif dilapisi  pasta  TiO 2 dengan  metode  spin  coating.  1 gram serbuk TiO 2 dicampur dengan 4 ml asam asetat sambil distirrer  dengan  kecepatan  700  rpm  selama  30  menit, kemudian ditambahkan 5 tetes Triton X-100  yang diteteskan menggunakan  pipet  berukuran 1  ml,  sambil  distirrer  dengan kecepatan  700  rpm  selama  30  menit.  Pasta  yang  sudah  jadi disimpan dalam botol tertutup.
Deposisi  pasta TiO 2 pada  kaca  ITO  dilakukan  dengan metode  spin  coating.  Pasta  TiO 2 diteteskan  secara  merata diatas  kaca  ITO.  Variasi  kecepatan  pemutar  spin  coating antara  lain  550  rpm  selama  40  detik  lalu  kecepatan  dirubah menjadi  1500  rpm  selama  40  detik,  lalu  dipercepat  menjadi 2000  rpm  selama  40  detik.  Lalu  diperlambat  menjadi  1000 rpm  selama  40  detik.  Baru  kemudian  alat  spin  coating dimatikan.  Kaca  yang  terdeposisi  pasta TiO
Gambar 3.Elektroda kerja ITO yang sudah direndam dalam dye.
(a) (b) Gambar  4.Pembuatan  elektroda  larbon  (a)  kaca  ITO  digoresi  dengan karbon. (b) kaca ITO dibakar diatas lilin.
Gambar 5. Sandwich DSSC JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 4, No.1, (2015) 2337-3520 (2301-928X Print) dengan  menambahkan mengendap  begitu endapan  tersebut kertas  saring  sehingga  didapatkan  substrat dikalsinasi  pada  suhu  400 o C hasil  kalsinasi  dihaluskan yang siap diuji XRD  untuk  mengetahui  fasa  dan  ukuran  kristal TiO 2 yang
Sebanyak  40  gram  buah  Murbei  segar  dihancurkan dalam  beaker  glass.  Kemudian  ditambahkan  dengan  50  ml methanol,  8  ml  asam  asetat  dan  42  ml  aquades.Ekstrak didiamkan  dalam  wadah  tertutup  yang  gelap  atau  telah dilapisi  aluminium  selama  ±  24  jam.Campuran  kemudian disaring  dengan  kertas saring.Cairan hasil filtrasi di  uji UV- etahui  besarnya  absorbansi  dan panjang
digunakan  pada  penelitian  ini adalah  pasangan  redoks  iodin  dan  iodide  ( / ).  Pada pembuatan  elektrolit  gel  ini  digunakan  bahan  kimia  antara lain Kalium Iodida (KI) dan Iodine 10% solution.Sebanyak 3 gram  KI  ditambah  dengan  3  ml  Iodine.  Kemudian  distirrer selama 30 menit.Campuran disimpan dalam wadah tertutup.
berukuran 2,5 x 2,5 cm dicuci dalam ultrasonic  cleaner  dengan  alkohol  70%  selama  30  menit. yang  mana  pada Kacayang  lebih dengan  metode  spin  coating.  1 dengan 4 ml asam asetat sambil cepatan  700  rpm  selama  30  menit, 100 yang diteteskan distirrer  dengan kecepatan  700  rpm  selama  30  menit.  Pasta  yang  sudah  jadi
pada  kaca  ITO  dilakukan  dengan diteteskan  secara  merata diatas  kaca  ITO.  Variasi  kecepatan  pemutar  spin  coating antara  lain  550  rpm  selama  40  detik  lalu  kecepatan  dirubah menjadi  1500  rpm  selama  40  detik,  lalu  dipercepat  menjadi iperlambat  menjadi  1000 pm  selama  40  detik.  Baru  kemudian  alat  spin  coating TiO 2 kemudian  di
sintering  pada  suhu  350 o C  selama  10  menit. dibiarkan  sehari  untuk  kemudian  direndam  didalam  larutan dye selama 24 jam.

## E. Pembuatan Elektroda Karbon (Elektroda Pembanding)
Elektroda  pembanding  atau  elektroda  karbon dari kaca  ITO  yang  sebelumnya kering.Kemudian dilapisi dengan karbon dari pensil 8 B dan dibakar diatas lilin hingga terbentuk lapisan karbon berwar hitam.  Kaca  tersebut  kemudian  disintering  diatas  hotplate dengan  suhu  450  C  agar  ikatan  antar  karbon  dan  karbon dengan kaca semakin kuat

## F. Pembuatan lapisan sandwich DSSC
Peletakan  sandwich  DSSC  ini  adalah  elektroda berada  paling  bawah  kemudian  di elektrolit baru ditutup dengan elektroda kerja.

## G. Pengujian Karakteristik Arus dan Tegangan DSSC
Rangkaian  yang  digunakan  untuk  mengkarakterisasi DSSC  yang  telah  dibuat  terdiri dari dua  potensiometer  yang masing-masing  bernilai  500kΩ.  Ran gambar 6 dan gambar 7.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil uji UV-Vis
Pengujian  dilakukan  di  Lab  Zat  Padat  Jurusan  Fisika FMIPA  ITS.Alat  uji  UV-Vis  yang  digunakan  adalah Genesys.Grafik  absorbansi  ekstrak  buah  murbei  yang  telah diuji dengan UV-Vis Genesys dapat dilihat pada gambar 8.
Terdapat dua puncak absorbansi, absorbansi pada panjang gelombang 510 nm termasuk dalam panjang  gelombang  cahaya  tampak  dimana  rentang  panjang gelombangnya  mulai  dari 392  nm absorbansi  maksimum  sebesar  4,143 kedua  berada  pada  daerah  panjang  gelombang  sinar ultraviolet  yakni pada rentang panjang gelombang 270 nm 388  nm.Kemampuan  terbaik  dari  dye  ekstrak  buah  murbei adalah  menyerap  jenis  cahaya  yang  be gelombang 510 nm dengan warna yang tampak adalah warna ungu  kemerahan  sedangkan  cahaya  yang  diserap  adalah cahaya hijau.

## B. Hasil uji XRD TiO2
Karakterisasi  serbuk  TiO 2 menggunakan  difraktometer PHILIPS  PW  3050  Laboratorium  TeknikMaterial  da Metalurgi  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya
Gambar 3.Elektroda kerja ITO yang sudah direndam dalam dye.
4.Pembuatan  elektroda  larbon  (a)  kaca  ITO  digoresi  dengan

## Gambar 6. Rangkaian Pengujian Tegangan Open Circuit
Gambar 7. Skema Rangkaian Pengukuran Arus dan Tegangan
C  selama  10  menit. Kaca  tersebut dibiarkan  sehari  untuk  kemudian  direndam  didalam  larutan

## troda Karbon (Elektroda Pembanding)
Elektroda  pembanding  atau  elektroda  karbon  terbuat yang  sebelumnya  dicuci  dan  dibiarkan Kemudian dilapisi dengan karbon dari pensil 8 B dan dibakar diatas lilin hingga terbentuk lapisan karbon berwarna hitam.  Kaca  tersebut  kemudian  disintering  diatas  hotplate
C  agar  ikatan  antar  karbon  dan  karbon

## Pembuatan lapisan sandwich DSSC
Peletakan  sandwich  DSSC  ini  adalah  elektroda  karbon berada  paling  bawah  kemudian  ditetesi  dengan  larutan elektrolit baru ditutup dengan elektroda kerja.

## Pengujian Karakteristik Arus dan Tegangan DSSC
Rangkaian  yang  digunakan  untuk  mengkarakterisasi DSSC  yang  telah  dibuat  terdiri  dari dua  potensiometer  yang angkaian  tersebut  seperti

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  dilakukan  di  Lab  Zat  Padat  Jurusan  Fisika Vis  yang  digunakan  adalah Grafik  absorbansi  ekstrak  buah  murbei  yang  telah Vis Genesys dapat dilihat pada gambar 8. Terdapat dua puncak absorbansi, puncak pertama yakni absorbansi pada panjang gelombang 510 nm termasuk dalam panjang  gelombang  cahaya  tampak  dimana  rentang  panjang 392  nm  – 614  nm  dengan um  sebesar  4,143.  Puncak  absorbansi kedua  berada  pada  daerah  panjang  gelombang  sinar ultraviolet  yakni pada rentang panjang  gelombang 270 nm – 388  nm.Kemampuan  terbaik  dari  dye  ekstrak  buah  murbei adalah  menyerap  jenis  cahaya  yang  berada  pada  panjang gelombang 510 nm dengan warna yang tampak adalah warna ungu  kemerahan  sedangkan  cahaya  yang  diserap  adalah
menggunakan  difraktometer PHILIPS  PW  3050  Laboratorium  TeknikMaterial  dan logi  Sepuluh  Nopember  Surabaya
ujian Tegangan Open Circuit
Gambar 7. Skema Rangkaian Pengukuran Arus dan Tegangan
dianalisis pada sudut  15 o – 65 o karena  fasa anatase biasanya muncul  diantara  sudut  tersebut.Grafik  uji  XRD  yang  telah diolah dengan software MAUD dapat dilihat pada gambar 9.
Dari data hasil XRD tersebut diketahui bahwa fasa yang terbentuk dari serbuk TiO 2 yang telah dibuat dengan metode kopresipitasi  adalah  anatase.  Hasil  ini  ditunjukkan  dengan parameter-parameter  data  range  =  15,010 o – 65,007 o ,  λ  = 1,540600 Å , Figure of Merit (FoM) = 0,831479, space group =  I  41/a  m  d,  a  =  3,7850 Å ,  c  =  9,5140 Å ,  density =  3,891 g/cm 3 . Hasil  pengolahan  data  XRD  dengan  menggunakan software MAUD menunjukkan bahwa ukuran partikel serbuk TiO2  yang  telah  dibuat  dengan  metode  kopresipitasi memiliki ukuran 10,9 nm.

## C. Karakterisasi Arus dan Tegangan
Sandwich DSSC dirangkaikan dengan sebuah rangkaian yang  terdiri  dari  dua  sirkuti.Sirkuit  petama  merupakan rangkaian yang tidak diberi beban berupa potensiometer dan sirkuit kedua merupakan rangkaian yang diberi beban berupa dua  potensiometer  dengan  hambatan  maksimum  setiap potensiometer sebesar 500 kΩ.
Ketika  sel  yang  telah  ditetesi  dengan  larutan  elektrolit dihubungkan  dengan  multimeter  yang  berfungsi  sebagai pembaca  arus  dan  tegangan,  maka  pengukuran  telah dimulai.Untuk  membaca  arus  multimeter  diatur  pada  µA, sedangkan untuk membaca tegangan diatur pada mV. Ketika sel  DSSC  ini  disinari  dan  menghasilkan  arus  menunjukkan bahwa  telah  terjadi  eksitasi  pada  elektron  dye  oleh  foton- foton dari cahaya matahari.
Untuk  mengetahui  ketahanan  arus  dan  tegangan terhadap waktu dilakukan pengukuran  dengan menggunakan sumber cahaya lampu halogen dan cahaya matahari.Karakterisasi  dilakukan  dengan  menguji  ketahanan arus  dan  tegangan  dengan  menggunakan  sumber penyinaran cahaya matahari, ketahanan arus dan tegangan dengan lampu halogen,  ketahanan  arus  terhadap beberapa pembebanan  dan pengaruh waktu pendinginan terhadap kualitas arus.

## D. Pengukuran Arus dan Tegangan terhadap Waktu dengan Sumber Cahaya Matahari
Hasil  pengukuran  dengan  menggunakan  sumber penyinaran  dari  cahaya  matahari  dapat  dilihat  pada  gambar 10  yaitu  grafik hubungan arus  terhadap  waktu  tahan dengan pembebanan  3,6  Ω.  Gambar  11  yaitu  grafik  hubungan tegangan  terhadap  waktu  tahan  dengan  pembebanan  3,6  Ω. Gambar 12 yaitu grafik hubungan arus terhadap waktu tahan dengan  pembebanan  1100  kΩ.Gambar  13  yaitu  grafik hubungan  tegangan  terhadap  waktu  tahan  dengan pembebanan 1100 kΩ.Gambar 14 yaitu grafik tegangan open sirkuit (tanpa rangkaian luar).
Pengukuran dengan sumber penyinaran cahaya matahari menunjukkan arus  maksimum  = 682 μA,  Voc  max = 419,8 mV.  Arus  tersebut  terjadi  ketika  pembebanan  maksimum. Semakin  banyak  antosianin  dari  dye  maka  akan  semakin banyak elektron yang terlibat dalam proses konversi elektron. Semakin lama arus tersebut mengecil,saat hambatan semakin besar,  elektron-elektron  tidak  dapat  mengalir  kembali  ke rangkaian karena menumbuk muatan-muatan pada resistor.Sesuai  dengan  teori  ketika  hambatannya  semakin besar tegangan juga semakin besar. Terbukti bahwa tegangan pada  pembebanan  1100  kΩ  bernilai  181,2  mV  lebih  besar dari  tegangan  ketika  hambatannya  3,6  Ω.  Tegangan  open circuit  diukur  secara  langsung  sehingga  arus  yang  muncul akibat  adanya  eksitasi  oleh  larutan  dye  terhadap semikonduktor  TiO2  secara  langsung  dialirkan  melalui rangkaian.  Regenerasi  elektron  oleh  larutan  elektrolit  juga tidak  terhambat  oleh  adanya  pembebanan.  Semakin  tinggi arus  maka  tegangan  juga  akan  semakin  tinggi.  Bersesuaian dengan hukum Ohm bahwa dengan hambatan yang sama jika arus semakin besar maka tegangan juga akan semakin besar. Faktor  cuaca  mempengaruhi  intensitas  penyinaran.  Saat musim  hujan  intensitas  penyinaran  akan  semakin  kecil. Ketika  matahari  cerah  maka  intensitasnya  juga  semakin besar.

## E. Pengukuran Arus dan Tegangan terhadap Waktu dengan Sumber Cahaya Lampu Halogen
Dengan  rangkaian  pengukuran  yang  sama  pada pengukuran  menggunakan  sumber  cahaya  matahari, dilakukan pengujian dengan menggunakan sumber
Gambar  10.  Grafik  Hubungan  Arus  terhadap  Waktu  Tahan  dengan Pembebanan 3,6Ω data data diambil pukul 13.00
Gambar  11.  Grafik  Hubungan  Tegangan  Terhadap  Waktu  Tahan dengan Pembebanan 3,6Ω data diambil pukul 13.00
0 60 120 180 240 300 360 420 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140 A ru s (μ A ) Waktu (menit) Hubungan Arus Terhadap Waktu Dengan Pembebanan 3,6 Ω 0 15 30 45 60 75 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140 T eg an ga n (m V ) Waktu (menit) Hubungan Tegangan Terhadap Waktu dengan Pembebanan 3,6 Ω
Gambar 8. Grafik Hasil Uji UV-Vis Larutan Ekstrak Dye Buah Murbei Segar
Gambar  9.  Grafik  XRD  Serbuk  Tio 2 Diamati dengan  Software  Search Match2! 0 1 2 3 4 5 6 190 240 290 340 390 440 490 540 590 640 690 A bs or ba ns i Wavelengt (nm)
penyinaran lampu halogen. didapatkan data berupa hubungan tegangan  open  circuit,  hubungan  arus  terhadap  waktu  tahan dengan beban 3,6 Ω, dan 28,6 Ω, data berupa hubungan arus dengan  kondisi pembebanan  3,6 Ω,  10,5 Ω dan 28,6 Ω,  dan pengaruh  lama  waktu  pendinginan sel sebelum  pengambilan data terhadap kualitas arus
.
Berdasarkan  gambar  15  tegangan  open  circuit tertinggi nilainya sebesar 580 mV yang terjadi pada menit ke-4.Stabil hingga  menit  ke-7  dengan  tegangan  538  mV.Setelah  menit ke-8 tegangan turun dengan drastis.
Berdasarkan  gambar  16  dengan  hambatan  3,6  Ω  arus menunjukkan yang paling tinggi sebesar1238 μA. Kemudian turun sedikit demi sedikit hingga bernilai 0 pada menit ke-32.

## F. Hubungan  Arus  Terhadap  Waktu  Tahan  dengan Beberapa Pembebanan
Dari  beberapa  pengukuran  yang  telah  dilkaukan,  arus masih  bernilai  besar  hingga  15  menit  pengukuran.  Jika diambil  waktu  pengukuran  selama  12  menit  dengan pembebanan  3,6  Ω,  10,5  Ω  dan  28,6  Ω  maka  didapatkan grafik seperti pada gambar 17.
Dengan interval waktu yang kecil, arus yang dihasilkan oleh  sel DSSC  masih cukup  besar.  Dengan  hambatan  3,6  Ω arus menunjukkan yang paling tinggi yakni 1238 μA. Namun arus  dapat  dikatakan  stabil  dengan  pembebanan  28,6  Ω dengan  batas  pengambilan  data  tidak  kurang  dari  15  menit. Karena  arus  tidak  stabil  atau  cenderung  menurun  setelah menit-menit  berikutmya.Hal  ini  dikarenakan  elektrolit  yang
digunakan berupa elektrolit cair yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Elektrolit berjenis cair cenderung lebih cepat Pengukuran  dengan  sumber  cahaya  matahari menunjukkan  waktu  tahan  dari  sel  DSSC  dengan  ekstrak buah murbei lebih lama jika dibandingkan dengan penyinaran menggunakan  lampu  hidrogen.  Cahaya  matahari  yang bersifat  polikromatis  menunjukan  bahwa  banyak  panjang gelombang  yang  dibawanya.  Cahaya  matahari  memiliki rentan  panjang  gelombang  daerah  serapan  infrared,  rentan panjang  gelombang  daerah  cahaya  tampak  dan  rentan panjang  gelombang  daerah  ultraviolet.Sedangkan  lampu halogen  bekerja  pada  daerah  cahaya  tampak.Sementara  itu, ekstrak  dye  dari  buah  murbei  memiliki  dua  puncak  daerah serapan yang berada pada cahaya tampak dan sinar ultraviolet dimana  serapan  tertingginya  berada  pada  daerah  sinar ultraviolet.Ketidak  stabilan  arus  dan  tegangan  yang  terbaca ketika digunakan sumber cahaya matahari dan lampu halogen dapat disebabkan oleh penggunaan elektrolit berjenis cair ang cepat menguap ketika suhu sel DSSC meningkat.
Ketika  dye  yang  tereksitasi  tersebut  meninggalkan molekul  dye  akan  menciptakan  hole  atau  molekul  dye mengalami  keadaannya  lebih  positif  dari  elektrolit  iodide. Arus  yang  bernilai  kecil  atau  drop  muncul  ketika  elektron dari  elektrolit  belum  mengisi  hole  pada  molekul  dye. Sehingga  tidak  terjadi  regenerasi  elektron.Ketika  arus  sudah muncul  kembali  menunjukkan  bahwa  regenerasi  elektron oleh  larutan  elektrolit  telah  terjadi.Saat  elektrolit  kelebihan elektron  terjadi  reaksi  oksidasi.  Dengan  terisinya  hole  pada molekul  dye  oleh  elektron  dari  elektrolit,  dye  kembali  siap menyerap foton dari cahaya matahari. Elektron dari dye yang
Gambar  12.  Grafik  Hubungan  Arus  Terhadap  Waktu  Tahan  dengan Pembebanan 1100 kΩ data diambil pukul 13.40
Gambar  13.  Grafik  Hubungan  Tegangan  Terhadap  Waktu  Tahan dengan Pembebanan 1100 kΩ data diambil pukul 13.40
Gambar 14. Grafik Hubungan Tegangan Terhadap Waktu Tahan Tanpa Rangkaian data diambil pukul 12.00
0 150 300 450 600 750 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A ru s (µ A ) Waktu (menit) Hubungan Arus Terhadap Waktu Tahan dengan Pembebanan 1100 kΩ 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 T eg an ga n (m V ) Waktu (menit) Hubungan Tegangan Terhadap Waktu dengan Pembebanan 1100 kΩ 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 T eg an ga n (m V ) Waktu (menit) Hubungan Tegangan Terhadap Waktu Tahan Tanpa Rangkaian
Gambar  15.  Grafik  Hubungan  Tegangan  Terhadap  Waktu  Tahan Tanpa Rangkaian Dengan Penyinaran Lampu Halogen
Gambar 16. Grafik Hubungan Arus Terhadap Waktu dengan Beban 3,6 Ω
Gambar 17.Grafik Hubungan Arus Terhadap Waktu dengan Beban 3,6 Ω, 10,5 Ω dan 28,6 Ω 0 100 200 300 400 500 600 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 T eg an ga n (m V ) Waktu (menit) Hubungan Tegangan Terhadap Waktu Tahan Tanpa Rangkaian Dengan Penyinaran Lampu Halogen 0 250 500 750 1000 1250 0 5 10 15 20 25 30 35 A ru s (μ A ) Waktu (menit) Hubungan Arus Terhadap Waktu dengan Beban 3,6 Ω 0 250 500 750 1000 1250 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A ru s (μ A ) Waktu (menit) Hubungan Arus dengan kondisi pembebanan 3,6 Ω, 10,5 Ω dan 28,6 Ω  dalam waktu 12menit
Arus dengan R = 3,6 Ω Arus dengan R = 10,5 Ω Arus dengan R = 28,6 Ω
sampai  pada  elektroda  karbon  akan  menembus  kaca konduktif  ITO  dan  dengan  cepat  akan  sampai  pada  larutan elektrolit. Karena memberikan elektronnya pada molekul dye untuk  mengisi  hole,  larutan  elektrolit  mengalami  reaksi reduksi. namun secara cepat akan terisi kembali oleh elektron dari  dye  karena  terdapat  katalisator  berupa  lapisan  karbon yang  menyebabkan  reaksi  reduksi  dan  oksidasi  ini  terjadi secara cepat.

## G. Perhitungan Efisiensi DSSC ekstrak dye buah Murbei
Untuk  menghitung  besarnya  efisiensi  dari  sel  surya DSSC  digunakan  persamaan  2.10  dan  2.11.  Dengan menggunakan  persamaan  2.10  akan  didapatkan  Fill  Faktor. Kemudian  hasil  yang  didapatkan  dari  perhitungan  dengan menggunakan  persamaan  2.10    digunakan  pada  persamaan 2.11  untuk  mengetahui  besarnya  efisiensi  dari  sel  surya DSSC yang telah dibuat.
Arus  pada  DSSC  dengan  menggunakan  ekstrak  dye buah  murbei  lebih  besar  dibandingkan  dengan  arus  pada DSSC dengan ekstrak dye kulit manggis pada penelitian yang dilakukan  sebelumnya.  Hal  ini  dikarenakan  kandungan antosianin  dari  buah  murbei  lebih  banyak  dari  kandungan antosianin  pada  kulit  buah  manggis  yakni  1993  untuk  buah murbei dan 580 untuk kulit buah manggis. Ekstrak dye buah murbei  yang  bertugas  menyerap  energi  foton  dari  sumber cahaya  lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan  ekstrak  dye yang  kandungan  antosianinnya  lebih  sedikit  sehingga elektron berhasil dibebaskan juga banyak.
Faktor  yang  dapat  terjadi  dan  saling  mempengaruhi dan  berimbas  pada  kinerja  sel  surya  DSSC  diantaranya ukuran  TiO2,  ketebalan  lapisan  TiO2,  larutan  elektrolit  dan dye  yang  digunakan.  Salah  satu  dari  faktor-faktor  tersebut yang harus diwaspadai adalah pemilihan penggunaan larutan elektrolit  terutama  elektrolit  berjenis  cair.Larutan  elektrolit merupakan  bagian  yangmasih  perlu  dipelajari.  Dengan menggunakan elektrolit berupa larutan munucl masalah yang dapat  mempengaruhi  kerja  dari  sel  surya  diantaranya kebocoran,  penguapan  dan  terjadinya  korosi  pada  counter- electrode. Faktor tersebut mempengaruhi performa sel dalam jangka  panjang. Berdasarkan  data  hasil  pengukuran  yang telah  dilakukan  dapat  dilihat  arus  mulai  turun  secara  drastis setelah  melewati  menit  ke  10  dalam  masa  pengukuran.  Hal ini menunjukkan jika sel surya dengan elektrolit berjenis cair bekerja  optimum  kurang  dari  10  menit  dan  selebihnya elektrolit  tersebut  menurun  kualitasnya.  Adanya  kebocoran juga  mengakibatkan  elektrolit  yang  terlibat  dalam  proses konversi berkurang jumlahnya.
Ketika  suhu  sel  DSSC  ini  meningkat  maka  kualitas kerja  dari  iodin  ini  akan  menurun.  Proses  penyinaran  yang lama  saat  pengambilan  data  tentunya  juga  meningkatkan suhu  dari  sel  itu  sendiri.  Karena  selain  energi  yang  diserap oleh  dye  diubah  menjadi  energi  listrik  juga  menyebabkan energi lain berupa panas. Hal ini dibuktikan dengan ketika sel selesai disinari temperaturnya akan meningkat. Namun dalam penelitian  ini  tidak  dilakukan  pengukuran  tentang peningkatan  temperatus  dari  sel.  Peningkatan  suhu  dapat diketahui  dari  sel  yang  telah  disinari  dengan  waktu  tertentu akan  lebih  panas  jika  dibandingkan  dengan  sel  sebelum disinari.  Peningkatan  suhu  menyebabkan elektrolit  berjenis cair  cepat  menguap  sehingga energi  yang  diserap  oleh  dye lebih besar  dari energi pemulihnya  yang  berasal dari  larutan elektrolit,  larutan  elektrolit  berfungsi  untuk  meregenerasi agar dye kembali kekeadaan semula dalam waktu yang cepat dengan cara menangkap elektron yang berasal dari elektrolit. Penguapan  dan  adanya  kebocoran  menghambat  proses
transfer  elektron  dari  dye  dan  elektrolit  sehingga  arus  yang dihasilkan  oleh  sel  DSSC  dari  ekstrak  buah  murbei  cepat menurun sehingga perhitungan untuk mendapatkan fill faktor dan efisiensi tidak dapat dilakukan.

## IV. KESIMPULAN
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah 1. Puncak serapan dye ekstrak buah murbei:
 Sinar UV dengan puncak di 294 nm
 Cahaya tampak dengan puncak di 510 nm
2. Arus dan tegangan tertinggi:  Cahaya Matahari = 682 μA, = 419,8 mV  Lampu Halogen = 1283 μA. = 580 mV
3. Dengan  elektrolit  berjenis  cair  menghasilkan  arus  dan tegangan  sel  DSSC  dengan  ekstrak  dye  buah  Murbei masih relatif stabil selama 10 menit

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Bapak Goentjang  Prajitnoselaku  dosen  pembimbing  yang  telah memberi  bimbingan,  saran  serta  diskusi  sehingga  penelitian ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anh,  Quan Vo. 2006. “Degradation of the  Solar Cell Dye    Sensitizer N719  Preliminary  Building  of  Dye-Sensitized  Solar  Cell”.  Thesis. Denmark: Roskilde University
[2] Manan,  S.. 2009. “Energi  Matahari  Sumber  Energi Alternatif  yang Effisien,  handal  dan    ramah    lingkungan  di    Indonesia”.    Program Diploma    III    Teknik    Elektro,  Fakultas    Teknik,    Universitas Diponegoro,  Semarang: tidak diterbitkan.
[3] Ningsih, Rahmawati  dan  Hastuti,  Erna. _.  “Karakterisasi  Ekstrak  The Hitam  dan  Tinta  Cumi-Cumi  Sebagai  Fotosensitizer  Pada  Sel  Surya Berbasis Pewarna Tersensitisas”. UIN MALIKI: Malang.
[4] O’regan  dan  Gratzel,  M.  1991.  “A.  low  –Cost  High  Efficiency  Solar Cell  Based  On  Dye  Sensitized  Colloidal  TiO2  Films”.Nature Vol.353.Issue6346, 737.
[5] Ensang,  Timuda,  dkk.  2010.  Sintesis  Partikel  Nanocrystalline  TiO2 untuk Aplikasi Sel Surya Menggunakan Metode Sonokimia. Prosiding Pertemuan  Ilmiah  XXIV  HFI  Jateng  dan  DIY.  Semarang.  Hal:  104- 109.
[6] Dahlan,  D.,  2009,  Elektrodeposisi  of  Cu2O  particles  by  Using Electrolyte Solution Containing Glucopone as Surfactant, Jurnal Ilmiah Fisika (JIF) ISSN 1979-4657.
[7] Rahman, Hidayat. 2013. Pengaruh Pemberian Space (Bantalan) Untuk Mendapatkan Kestabilan  Arus Dan Tegangan PrototipeDSSC Dengan Ekstraksi Kulit Buah Manggis (Garcinia Mangostana L.) Sebagai Dye Sensitizer. Jurnal Sains dan Seni POMITS. Jurusan Fisika.
[8] Gratzel, M. 2003. Dye-sensitized Solar Cell. Japanese photochemistry association. Elsevier B. V.. 1389-5567
[9] Gleue,  Alan.  2008.  Building  The  Gratzel  Solar  Cell.  CEBC  Summer Workshop. National Science Fondation
[10] Etula,  Jarko.  2012.  Comparison  Of  Three  Finnish  Berries  As Sensitizers  in  a  Dye-Sensitized  Solar  Cell.  European  Journal  For Young Scientists and Engineers
[11] Halme, 2002, “Dye-sensitized nanostructured and organic photovoltaic cells  :  technical  review  and  preliminary  tests”,  Master’s  tehsis, Departemen  of  Engineering  Physics  and  Matehmatics,  Helsinki University of Technology, Espoo.
[12] Sastrawan,  R..  2006.  “Photovoltaic  modules  of  dye  solar  cells”, Disertasi University of Freiburg.
[13] Zahroh,  Fatimah.  2013.  Pengaruh  Pembebanan  Pada  Prototipe  Dye Sensitized  Solar  Cell  (DSSC)  TiO2  Orde  Nano  Dengan  Metode  Spin Coating Menggunakan Kulit Manggis Sebagai Dye Sensitizer. Jurusan Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Surabaya.
[14] Ekasari,  Vitriany.  2013.  “Fabrikasi  DSSC  dengan  Dye  Ekstrak  Jahe Merah  (Zingiber  officinale  Linn  Var.  Rubrum)  variasi  Larutan  TiO2 berfase anatase dengan teknik pelapisan spin coating”. Jurnal sains dan seni pomits, vol. 2, no. 1.
[15] Ekasari,  Vitriany.  2013.  “Fabrikasi  DSSC  dengan  Dye  Ekstrak  Jahe Merah  (Zingiber  officinale  Linn  Var.  Rubrum)  variasi  Larutan  TiO2 berfase anatase dengan teknik pelapisan spin coating”. Jurnal sains dan seni pomits, vol. 2, no. 1